Aclilzelintcr Absclmilt. Fasern. 335 



uiul Kdstljr.uine ziehende Farbe. Je heller dii- F;irh(.' der .liile ist, 

 als deslü besser Avird sie angesehen. 



(ilanz. Der (ilanz der Jute ist spiegelnd, bei guten Sorten fast 

 seidenartig. Schon dadurch unterscheidet sich die Jute vom Flachs, der 

 nie so stark spiegelt, und vom Hanf, der nur in wenigen Spielarten 

 (Sorten von italienischem Hanf) glänzend ist, aber nie so stark wie gute 

 Jute. Mindere Sorten haben geringeren Glanz. Je glänzender die 

 Jutefaser ist, desto besser ist sie. Es besteht ein inniger Zu- 

 sammenhang zwischen Farbe und Glanz einerseits und der Festigkeit, 

 worauf später noch zurückzukommen sein wird. 



Geruch. Die rohe Jute hat einen eigenthümlichen, jedoch nicht so 

 intensiven und unangenehmen Geruch wie der Hanf. Jutegarne und 

 Jutegewebe riechen häufig unangenehm. Es rührt dieser Geruch aber 

 nicht von der Faser, sondern vom Thran (Robbenthran) her. mit dem 

 die Faser, um sie leichter verspinnen zu können, eingefettet wird. Dieser 

 Geruch ist aber nie so stark, um Jutesäcke zur Verpackung von Mehl 

 untauglich erscheinen zu lassen. Bedenklicher ist es aber, wenn die 

 Jutegarne mit Petroleum^) eingefettet werden; dann sind aus derartigen 

 Garnen gewebte Stoffe zur Verpackung von Nahrungsmitteln nicht geeignet. 



Hygroskopicität, Wasser- und Aschengehalt. Die Jute ist 

 in nicht geringem Grade hygroskopisch und enthält bei massig trockener 

 Luft häufiü: 6 — 8 Proc. Wasser. Der Wassergehalt ist aber in be- 

 stimmter Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit. Ueber diesen in prak- 

 tischer Beziehung wichtigen Gegenstand hat Pfuhl 2) eingehende Unter- 

 suchungen angestellt, welche ergaben, dass bis zu 71 Proc. relativer 

 Luftfeuchtigkeit der Wassergehalt der Jute sich proportional steigert. 

 Bei diesem Wassergehalt der Luft enthält die Faser 1 4 Proc. vom 

 Trockengewicht an AVasser. Ueber die genamite Luftfeuchtigkeit hinaus 

 steigt der AVassergehalt der Faser sehr stark, indem bei 98 Proc. Luft- 

 feuchtigkeit von der Faser 32, bei 100 Proc. (im wasserdampfgesättigten 

 Baume] 34,25 Proc. Wasser aufgenommen werden. Nach Pfuhl' s^) 

 A'orschlag wird für <Iimi Handel mit Jute ein Wassergehall vi in I i Proc. 

 zu Grunde gelegt. 



])ie Aschenmenge der völlig getrockneten Jute beträgt 0,9 — 1,75 Proc. 

 Die Asche ist krystallfrei. 



Das specifische Gewicht der Jute beträgt nach PfuhM) (bei 

 7 Proc. Wassergehalt und bezogen auf 4" C.) 1,436, 



V, IMuliI, 1. c, I, p. 73. 



2; 1. c, I, p. 81. 3) I. c, 1, p. 83. 



4) 1. c, I, p. SO. 



